160 ANNALES DU MUSEUM 
tallique et 5 centig. de sulfure, lequel étoit formé de 3 centig. 
75 d’arsenic et de 1 centig. 25 de soufre. 
9. Je détachai avec une pointe d'acier la plus grande partie 
du résidu fixe de la distillation. Pour connoître la quantité 
qui restoit attachée au verre ,je pesai celui-ci et je le mis dans 
l'acide nitro-muriatique. Quand le verre fut bien net et bien 
sec je le pesai, la perte me donna la quantité de matiére qui 
étoit restée adhérente au verre; cette quantité, ajoutée à 
celle du résidu que j'avois détaché, me donna un poids 
de 29 décigrammes. 
to. Je pris 14 décig. 5 centig. du résidu précédent, je le 
traitai par l'acide nitrique foible, il y eut 3 décig. 6 centig. 
de matiére qui refusa de se dissoudre. Cette matiére fut 
traitée par l'eau bouillante. Celle-ci dissolvit 1 centig. d'oxyde 
d'arsenic. Ce qui ne fat pas dissous étant exposé à la chaleur 
dans un tube de verre, donna 3 décig. 2 cent. de soufre pur, 
et laissa 3 centig. d'une substance noire fixe. Cette substance 
étoit probablement une portion du résidu qui avoit échappé 
à l'action de l'acide nitrique. 
11. La dissolution nitrique (10) fut précipitée par l'am- 
nioniaque, et l'oxyde de fer que l'on obtint par ce moyen 
fut lavé et ensuite bouilli avec un excés de potasse. On le 
traita avec la potasse dans l'intention de lui enlever l'arsenic 
qu'il pouvoit contenir. L'oxyde de fer parfaitement lavé et 
complétement oxydé au maximum pesoit, aprés avoir été 
rougi, 12 décig. 6 centig. 
12. Ta liqueur d’où le fer avoit été précipité par l'ammo- 
niaque fut mélée à un excès d'acide nitrique, puis précipitée 
